H. VOGELSANG. SUR LES CRISTALLITES. 



51 



les petits plans font un certain angle avec celui de la plaque, 

 doivent s'accuser plus fortement quand cette dernière occupe une 

 position horizontale. L'étoile proprement dite est donc isotrope. 

 De même, on n'observe aucun effet de polarisation à l'intérieur 

 des cristallites globulaires ; par contre , le verre qui les entoure 

 est devenu doublement réfringent jusqu'à une certaine distance. 



Soit qu'on observe entre les niçois croisés le bourrelet marginal 

 des étoiles ou quelque autre agrégat de globules, on voit s'en 

 détacher des lueurs blanches, exactement comme dans les phé- 

 nomènes de polarisation bien connus que présentent les verres 

 comprimés. Les figures de la Pl. III montrent les apparences 

 obtenues avec différents groupes de ces cristallites. Dans toutes 

 les positions de l'objet, la croix neutre reste rectangulaire, ses 

 branches correspondant aux plans de vibration des niçois. Chez 

 un agrégat en ellipsoïde allongé , placé diagonalement , les lignes 

 neutres apparaissaient légèrement courbes (Pl. III, en bas, à 

 gauche), preuve que , dans ce cas , la condensation ou tension molé- 

 culaire n'était pas demeurée constante dans toutes les directions. 



A l'aide de l'appareil d'échauffement galvanique, j'ai soumis les 

 objets microscopiques, durant l'observation, à une variation rapide 

 de température, allant jusqu'à 150° C. L'effet produit a été 

 extrêmement faible ; néanmoins il fut constaté par plusieurs obser- 

 vateurs, indépendamment l'un de l'autre, que pendant le décroissement 

 de la température le contraste entre la lumière et l'obscurité se 

 prononçait un peu davantage ; il est donc probable que réchauffe- 

 ment affaiblit légèrement l'effet de polarisation. 



Il faut encore noter qu'au bord de l'image le verre est quel- 

 quefois traversé par une fissure contournée sphéroïdalement, sans 

 que les phénomènes de polarisation en soient troublés. J'ignore 

 si ces fissures datent du moment où le verre s'est refroidi, ou 

 si elles ont pris naissance plus tard, pendant l'opération de la 

 taille et du polissage de l'échantillon. 



L'action sur la lumière polarisée doit être attribuée à une 

 inégalité de condensation pendant la solidification et le refroi- 

 dissement de la masse, mais, pour préciser cette explication, 



4* 



